262 Gesammtsitziing vom 16. Februar. — ISIittheiliing vom 2. Februar. 



Nr. 



rntli weiss 



rotli ' weiss ' Wa>i 



Bemerkungen. 



' II 9-65 II — 5-6°! — |— '-34 



2 i '3-8/ li— 9-33 1— 5-82! + 1-96 



Mittel 



Gold. 



0.42 I — I 0.86 



0-33 I 0-58 I i-H 



0.38 0.58 i.oo 



Elektrolytisch niedergeschlagen. 



Kupfer. 



— 305 + 0-50 



INIittel 



Elektrolytisch aus dem RosE- 

 LEun'scIien Bad von ("vaii- 

 Kupfer-Kaliuni. Ein Kupfer- 

 prisnia aus Kupfcrsulfat gab 

 ebenfalls starke normale Dis- 

 persion. Der Winkel war 

 aber nicht genau zu bestim- 

 men. 



1 12.57 



2 14.21 



3 1 '4-52 



+ 9.50 I -I- 8.27 I -I- 4.06 



4- 9.23 + 8.50 -I- 6.08 



-j- 12.65 \ + 9.61 I H- 8.31 



Mittel 



Platin. 



..76 

 ■ .65 



1.66 

 1.60 

 1.66 



1.32 

 1.43 



'■57 



1.Ö4 1.44 



Die Prismen sind erhalten durch 

 Zerstäuben eines in der Luft 

 galvanisch glühenden Platin- 

 blechs und darauf folgender 

 Reduction durch Erwärmen. 



Eisen. 



Das Eisen ist elektrolytisch nach 

 dem Verfahren von V.\rres- 

 TR.\pp niedergeschlagen. 



Nickel. 



Elektrolytiscli aus schwefelsau- 

 rem Nickeloxydammoniak. 



1 II 12.87 



2 14.20 



3 i 23^79 



-i- 20.19 I + '5-3' 

 -h 21.56 -I- 19.73 

 4-41.28! -I- 28.71 



Wismuth. 



4- 1409 

 -t- 17.96 

 + 24.48 



Mittel 



Elektrolylisch aus einem wein- 

 säurehaltigen Wismuthbad 

 niedergeschlagen. 



